466 
.T. Koenigsberger und 0. Reichenheim. 
Schwächungskoeffizient. 
0.206 | 0,252 | 0,203 | 0.209 0,231 
Aus den CAucHY’sclien Formeln berechnet sich n = 5,3 + 0,3 
im Mittel ; für größere Wellenlängen indes scheint er größer und 
gleich 7,2 zu werden, was einer Dielektrizitätskonstante =50 
entsprechen würde. Die kontinuierliche Absorption im Ultrarot 
ist keine metallische, sondern mehr die eines stark absorbierenden 
Rauchglases , jedoch ist die Leitfähigkeit des Antimonglanz hei 
Zimmertemperatur dermaßen gering, etwa von der Größenordnung 
10 -15 (Hg = 1), daß hier ein entschiedener Widerspruch gegen 
die Beziehung von Maxwell vorliegt. 
Bleiglanz. 
Fundort: Val Strirn bei Sedrun, Schweiz. 
Die Durchlässigkeit des Bleiglanz läßt sich zwar nicht messen, 
da es unmöglich ist, genügend dünne Platten herzustellen; aber 
die galvanische Leitfälligkeit dieser Substanz verdient besondere 
Beachtung, da hier eine der wenigen Substanzen mit positivem 
Temperaturkoeffizienten des Widerstandes vorliegt. Bei Bleiglanz 
wächst, wie Hittorf zuerst zeigte und wie dann Guinchand und 
van Aubel durch eingehende Messungen hei tiefen Temperaturen 
nachwiesen , der Widerstand wie hei Metallen. Der Widerstand 
eines cm 3 beträgt bei dem von uns verwandten Bleiglanz 0,00265 ß 1 ; 
die Leitfähigkeit auf Hg = 1 ist demnach 0,0354. Der Temperatur- 
koeffizient ist zwischen 17° und 140° konstant und etwa = 0,00524, 
etwa von der gleichen Größe wie bei den Metallen. Van Aubel 
fand an geschmolzenem Bleiglanz denselben zu 0,0051 *. 
Eine Vergleichung des Wertes für den absoluten Widerstand 
mit den der früheren Autoren läßt sich nicht durchführen, da alle 
entweder an gepreßten Pulvern oder geschmolzenen Stäben ge- 
messen haben. Nur in der neuesten Untersuchung von W. Mönch 2 
ist ein Wert für ein Bleiglanzprisma von Freiberg angegeben. 
Aus diesem berechnet sich ß von 1 cm 3 = 0,232, also viel größer 
als der von uns gefundene Wert. Die Zahlen für die gepreßten 
Zylinder sind bedeutend, etwa 100 — lOOOmal größer; dies und 
die Abnahme des Widerstandes dieser mit der Temperatur im 
Gegensatz zum Verhalten des kristallisierten oder auch geschmol- 
zenen Bleisulfids zeigt deutlich , daß selbst die stärkst gepreßten 
Zylinder nicht homogen sind , und an diesen im wesentlichen 
Cohärerwirkungen gemessen werden. 
1 In einer früheren Mitteilung (Phys. Zeitschr. 4. 499) ist infolge 
einer Verwechslung die Leitfähigkeit = 16,4 angegeben, während dies der 
Widerstand auf Hg = 1 bezogen war und demnach die Leitfähigkeit 
= 0,061 gefunden wurde. 
2 W. Mönch, N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 20. 413. 1905. 
